Source: http://docplayer.pl/40744368-Aprobata-techniczna-itb-at-2012.html
Timestamp: 2019-01-18 20:51:45+00:00
Document Index: 125189216

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 8']

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC WARSZAWA
2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW I Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2012 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano we wrześniu 2012 r. Zam. 681/2012
3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy PRIVLAB Sp. z o.o. ul. Jarzębinowa 24, Kąty Wrocławskie stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: ŁĄCZNIKI WKLEJANE PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 3 kwietnia 2017 r. DYREKTOR Instytutu Techniki Budowlanej Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne Marek Kaproń Warszawa, 3 kwietnia 2012 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2012 zawiera 21 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
4 AT /2012 str. 2/21 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materiały Łączniki wklejane PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI... 9 INFORMACJE DODATKOWE... 9 RYSUNKI i TABLICE... 11
5 AT /2012 str. 3/21 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem Aprobaty Technicznej są łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC, produkcji firmy PRIVLAB Sp. z o.o. Łączniki wklejane PRIV EASF są dostarczane w kompletach zawierających nagwintowane pręty stalowe lub żebrowane pręty zbrojeniowe (rysunki 1 i 2) oraz pojemniki z epoksydowo-akrylową, bezstyrenową zaprawą żywiczną PRIV EASF. Łączniki wklejane PRIV EASF ARCTIC są dostarczane w kompletach zawierających nagwintowane pręty stalowe (rysunek 1) oraz pojemniki z epoksydowo-akrylową, bezstyrenową zaprawą żywiczną PRIV EASF ARCTIC. Wymiary nagwintowanych prętów stalowych oraz żebrowanych prętów zbrojeniowych łączników PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC podano w tablicach 1 i 2. Nagwintowane pręty stalowe łączników PRIV EASF są wykonywane ze stali zwykłej, węglowej i ocynkowane warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm, a nagwintowane pręty stalowe łączników PRIV EASF ARCTIC są wykonywane albo ze stali zwykłej, węglowej i ocynkowane warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm albo są wykonane ze stali nierdzewnej. Pręty stalowe są wprowadzane w otwory w podłożu, wypełnione zaprawą żywiczną. Po stwardnieniu zaprawy następuje ich trwałe zakotwienie (rysunek 3). Wymagane właściwości techniczne łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC są przeznaczone do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w betonie niezarysowanym, klasy nie niższej niż C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003. Ze względu na agresywność korozyjną środowiska łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC z nagwintowanymi prętami stalowymi wykonanymi ze stali zwykłej, węglowej i ocynkowanymi należy stosować zgodnie z normami: PN-EN ISO 2081:2011 i PN-EN :2001, a łączniki wklejane PRIV EASF ARCTIC z nagwintowanymi prętami stalowymi wykonanymi ze stali nierdzewnej należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-71/H dla stali odpornej na korozję (nierdzewnej i kwasoodpornej) gatunku H17N13M2T.
6 AT /2012 str. 4/21 Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC mogą być stosowane w przypadku, gdy temperatura otoczenia w trakcie wykonywania zamocowania zawiera się w zakresie od -5 C do +25 C. Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zapraw żywicznych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC, w zależności od temperatury otoczenia, podano w tablicach 3 i 4. Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC podano w tablicach 5, 6 i 7. Parametry rozmieszczenia łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC w podłożach pokazano na rysunku 4 oraz podano w tablicach 8, 9 i 10, a parametry montażowe pokazano na rysunku 5 oraz podano w tablicach 11, 12 i 13. Pręt stalowy powinien być osadzony w otworze centrycznie, a czynność osadzania powinna zostać zakończona bezzwłocznie po osiągnięciu wymaganej głębokości zakotwienia łącznika w podłożu. Zaprawa żywiczna powinna pojawić się na górnej powierzchni podłoża. Jeżeli po zakończeniu osadzania łącznika nie pojawi się nadmiar zaprawy, należy wyjąć łącznik z otworu i osadzić go ponownie, po wprowadzeniu do otworu kolejnej porcji zaprawy. Jakość zamocowań wykonanych przy użyciu łączników wklejanych należy skontrolować na nie mniej niż 3% łączników jednego rozmiaru, zamocowanych w podłożu, jednak na nie mniej niż dwóch łącznikach z każdego rozmiaru. Próbę można uznać za pozytywną jeśli pod obciążeniem odpowiadającym 1,3-krotności nośności obliczeniowej połączenia nie nastąpi większe przemieszczenie łącznika w stosunku do podłoża niż o 0,2 mm. Jeśli badane połączenie nie spełni warunków kontrolnych to należy sprawdzić nośność 25% zamocowanych łączników (jednak nie mniej niż 5 sztuk). W przypadku wyników negatywnych należy poddać badaniom wszystkie łączniki zamocowania. Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym. opracowanym z uwzględnieniem wymagań występujących w polskich normach i przepisach budowlanych, wymagań niniejszej Aprobaty Technicznej oraz instrukcji Producenta dotyczącej warunków wykonywania zamocowań z zastosowaniem łączników wklejanych. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materiały Nagwintowane pręty stalowe łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC ze stali zwykłej, węglowej powinny być wykonane w klasie własności mechanicznych 5.8 według normy PN-EN ISO 898-1:2009 i pokryte warstwą cynku o grubości nie mniejszej niż 5 µm, spełniającą wymagania normy PN-EN ISO 4042:2004.
7 AT /2012 str. 5/21 Nagwintowane pręty stalowe łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC ze stali nierdzewnej powinny być wykonane ze stali A4-70 według normy PN-EN ISO :2009. Żebrowane pręty zbrojeniowe łączników wklejanych PRIV EASF powinny być wykonane ze stali zbrojeniowej BSt500 według niemieckiej normy DIN 488. Epoksydowo-akrylowe, bezstyrenowe zaprawy żywiczne PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC powinny charakteryzować się gęstością objętościową 1,60 ± 10% g/cm 3 według normy PN-EN ISO :2011 i lepkością 5, cps według normy PN-EN ISO 2555:1999 oraz powinny być dostarczane w pojemnikach dwukomorowych, zawierających żywicę i utwardzacz Łączniki wklejane Kształt i wymiary. Kształt i wymiary łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC powinny być zgodne z rysunkami 1 i 2 oraz z tablicami 1 i Nośności charakterystyczne zamocowań łączników wklejanych. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC nie powinny być mniejsze od nośności podanych w tablicach 14, 15 i PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Łączniki wklejane PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC powinny być dostarczane w opakowaniach firmowych Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości. Do opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę wyrobu, nazwę i adres Producenta, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2012, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, nazwę jednostki certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności, rodzaj surowca, podstawowe warunki stosowania i przechowywania, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).
8 AT /2012 str. 6/21 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności wyrobów objętych Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 dokonuje Producent, stosując system 1. W przypadku systemu 1 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012, jeżeli akredytowana jednostka certyfikująca wydała certyfikat zgodności wyrobu na podstawie: a) zadania Producenta: zakładowej kontroli produkcji, badań uzupełniających gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez Producenta, zgodnie z ustalonym planem badań, obejmującym badania podane w p , b) zadania akredytowanej jednostki: wstępnego badania typu, wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC obejmuje nośności obliczeniowe zamocowań łączników oraz grubość powłoki cynkowej prętów ocynkowanych.
9 AT /2012 str. 7/21 Badania, które w procedurze aprobacyjnej stanowiły podstawę do ustalenia właściwości techniczno-użytkowych wyrobów stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikację i sprawdzanie wyrobów składowych i materiałów, 2) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p ), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewniać, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyroby spełniają kryteria oceny zgodności. Poszczególne wyroby lub partie wyrobów i związane z nimi szczegóły produkcyjne muszą być w pełni możliwe do identyfikacji i odtworzenia Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania uzupełniające Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników wklejanych oraz grubości powłoki cynkowej prętów ocynkowanych Badania uzupełniające. Badania uzupełniające obejmują sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników wklejanych Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobów. Wielkość partii wyrobów powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania uzupełniające powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz na trzy lata.
10 AT /2012 str. 8/ Metody badań Sprawdzenie kształtu i wymiarów. Sprawdzenie kształtu i wymiarów łączników wklejanych należy przeprowadzać za pomocą przyrządów pomiarowych zapewniających uzyskanie dokładności pomiaru do 0,01 mm Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej. Sprawdzenie grubości powłoki cynkowej łączników wklejanych należy wykonywać według normy PN-EN ISO 2178: Sprawdzenie nośności charakterystycznych zamocowań łączników wklejanych. Sprawdzenie ww. nośności charakterystycznych należy przeprowadzać na łącznikach osadzonych w podłożu z betonu klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003. Pomiaru sił należy dokonywać za pomocą urządzenia o zakresie dobranym do spodziewanej wartości siły niszczącej, umożliwiającego stałe i powolne zwiększanie siły aż do zniszczenia. Błąd pomiaru nie powinien przekraczać 3% w całym zakresie pomiarowym Pobieranie próbek do badań Próbki do badań należy pobierać losowo, zgodnie z normą PN-83/N Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2012 jest dokumentem stwierdzającym przydatność łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881, z późniejszymi zmianami) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli Producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT /2012 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11 AT /2012 str. 9/ Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia Producenta od odpowiedzialności za właściwą jakość wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem w budownictwie łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC, należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI Aprobata Techniczna ITB AT /2012 ważna jest do 3 kwietnia 2017 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca, lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. K o n i e c INFORMACJE DODATKOWE Normy związane PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność PN-EN ISO 2081:2011 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk
12 AT /2012 str. 10/21 PN-71/H PN-EN ISO 898-1:2009 PN-EN ISO 4042:2004 PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO :2011 PN-ISO ISO 2555:1999 PN-EN ISO 2178:1998 PN-83/N DIN 488 Stal odporna na korozję (nierdzewna i kwasoodporna). Gatunki Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stopowej. Śruby i śruby dwustronne Części złączne. Powłoki elektrolityczne Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej. Śruby i śruby dwustronne Farby i lakiery. Oznaczanie gęstości. Część 1: Metoda piknometryczna Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub dyspersji. Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda magnetyczna Statystyczna kontroli jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Betonstahl Badania i oceny Ocena techniczna z dnia do postępowania aprobacyjnego na podstawie raportu z badań nr LOK00-723/11/Z00OSK. Zakład Elementów Konstrukcji Budowlanych Oddziału Śląskiego ITB, Katowice 2011 r.
13 AT /2012 str. 11/21 RYSUNKI i TABLICE Rysunek 1. Nagwintowany pręt stalowy łącznika wklejanego PRIV EASF lub PRIV EASF ARCTIC Rysunek 2. Żebrowany pręt zbrojeniowy łącznika wklejanego PRIV EASF Rysunek 3. Zamocowanie wykonane z zastosowaniem łącznika wklejanego PRIV EASF lub PRIV EASF ARCTIC Rysunek 4. Parametry rozmieszczenia łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC w podłożu Rysunek 5. Parametry montażowe łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC Tablica 1. Tablica 2. Tablica 3. Tablica 4. Tablica 5. Tablica 6. Tablica 7. Tablica 8. Tablica 9. Wymiary nagwintowanych prętów stalowych łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC Wymiary żebrowanych prętów zbrojeniowych łączników wklejanych PRIV EASF Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zaprawy żywicznej łączników wklejanych PRIV EASF Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zaprawy żywicznej, stosowanej w łącznikach wklejanych PRIV EASF ARCTIC Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF z nagwintowanymi prętami stalowymi w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF z żebrowanymi prętami zbrojeniowymi w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Parametry rozmieszczenia w podłożu łączników wklejanych PRIV EASF z nagwintowanymi prętami stalowymi Parametry rozmieszczenia w podłożu łączników wklejanych PRIV EASF z żebrowanymi prętami zbrojeniowymi Tablica 10. Parametry rozmieszczenia w podłożu łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC Tablica 11. Parametry montażowe łączników wklejanych PRIV EASF z nagwintowanymi prętami stalowymi... 19
14 AT /2012 str. 12/21 Tablica 12. Parametry montażowe łączników wklejanych PRIV EASF z żebrowanymi prętami zbrojeniowymi Tablica 13. Parametry montażowe łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC Tablica 14. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF z nagwintowanymi prętami stalowymi w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Tablica 15. Nośności charakterystyczne zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF z żebrowanymi prętami zbrojeniowymi w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Tablica 16. Nośności charakterystyczne połączeń zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC w przypadku wyrywania z podłoża siłą osiową... 21
15 AT /2012 str. 13/21 Rysunek 1. Nagwintowany pręt stalowy łącznika wklejanego PRIV EASF lub PRIV EASF ARCTIC Rysunek 2. Żebrowany pręt zbrojeniowy łącznika wklejanego PRIV EASF Rysunek 3. Zamocowanie wykonane z zastosowaniem łącznika wklejanego PRIV EASF lub PRIV EASF ARCTIC
16 AT /2012 str. 14/21 s - odległość między osiami łączników c - odległość łącznika od krawędzi podłoża Rysunek 4. Parametry rozmieszczenia łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC w podłożu Rysunek 5. Parametry montażowe łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC
17 AT /2012 str. 15/21 Tablica 1 Wymiary nagwintowanych prętów stalowych łączników wklejanych PRIV EASF i PRIV EASF ARCTIC Oznaczenie gwintu łącznika d, mm d r, mm M8 8 6,6 2 M ,2 3 M ,9 4 M ,5 5 M ,9 6 M ,2 Wymiary żebrowanych prętów zbrojeniowych łączników wklejanych PRIV EASF Tablica 2 Średnica pręta, mm d s, mm φ8 8 2 φ φ φ φ φ φ25 25 Tablica 3 Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zaprawy żywicznej łączników wklejanych PRIV EASF Typ zaprawy żywicznej Czas osadzania, minuty Czas wiązania, minuty Temperatura otoczenia, C Temperatura otoczenia, C Epoksydowo-akrylowa, bezstyrenowa PRIV EASF
18 AT /2012 str. 16/21 Tablica 4 Maksymalne czasy osadzania i czasy wiązania zaprawy żywicznej, stosowanej w łącznikach wklejanych PRIV EASF ARCTIC Czas osadzania, minuty Czas wiązania, minuty Typ zaprawy żywicznej Temperatura otoczenia, C Temperatura otoczenia, C Epoksydowo-akrylowa, bezstyrenowa PRIV EASF ARCTIC Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF z nagwintowanymi prętami stalowymi w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Tablica 5 Oznaczanie gwintu łącznika Minimalna, efektywna głębokość zakotwienia h ef (1),(2), mm Nośność obliczeniowa, kn M ,8 17,4 17,5 2 M10 3 M12 4 M16 5 M20 6 M ,5 27,3 27,8 20,0 41,6 41,4 31,3 68,7 70,3 40,2 69,9 71,5 54,2 76,4 92,5 (1) (2) wartości h ef podano w tablicy 11 podłoże z betonu klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003
19 AT /2012 str. 17/21 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF z żebrowanymi prętami zbrojeniowymi w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Tablica 6 Średnica pręta, mm Minimalna, efektywna głębokość zakotwienia h ef (1),(2), mm Nośność obliczeniowa, kn φ8 21,9 22,2 2 φ10 3 φ12 4 φ14 5 φ16 6 φ20 7 φ25 35,3 37,0 56,0 56,5 77,3 76,9 89,9 93,5 91,8 139,3 95,2 139,4 1) (2) wartości h ef podano w tablicy 12 podłoże z betonu klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003 Nośności obliczeniowe zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Tablica 7 (1) (2) Oznaczanie gwintu łącznika Minimalna, efektywna głębokość zakotwienia h ef (1),(2), mm Nośność obliczeniowa, kn M8 80 7,9 2 M ,1 3 M ,9 4 M ,1 5 M ,3 wartości h ef według tablicy 13 podłoże z betonu klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003
20 AT /2012 str. 18/21 Parametry rozmieszczenia w podłożu łączników wklejanych PRIV EASF z nagwintowanymi prętami stalowymi Tablica 8 Oznaczenie gwintu łącznika Parametr M8 M10 M12 M16 M20 M Minimalny rozstaw osiowy łączników s cr,n, mm Minimalna odległość łącznika od krawędzi podłoża c cr,n, mm, w przypadku rozciągania Minimalna odległość łącznika od krawędzi podłoża c cr,n, mm, w przypadku ścinania Tablica 9 Parametry rozmieszczenia w podłożu łączników wklejanych PRIV EASF z żebrowanymi prętami zbrojeniowymi Średnica pręta, mm Parametr φ8 φ10 φ12 φ14 φ16 φ20 φ Minimalny rozstaw osiowy łączników s cr,n, mm Minimalna odległość łącznika od krawędzi podłoża c cr,n, mm, w przypadku wyrywania osiowego Minimalna odległość łącznika od krawędzi podłoża c cr,n, mm, w przypadku ścinania Tablica 10 Parametry rozmieszczenia w podłożu łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC Parametr Oznaczenie gwintu łącznika M8 M10 M12 M16 M Minimalny rozstaw osiowy łączników s cr,n, mm Minimalna odległość łącznika od krawędzi podłoża c cr,n, mm, w przypadku rozciągania Minimalna odległość łącznika od krawędzi podłoża c cr,n, mm, w przypadku ścinania
21 AT /2012 str. 19/21 Tablica 11 Parametry montażowe łączników wklejanych PRIV EASF z nagwintowanymi prętami stalowymi Parametr Oznaczenie gwintu łącznika M8 M10 M12 M16 M20 M Średnica otworu d 0 równa średnicy ostrza wiertła d cut, mm Minimalna, efektywna głębokość zakotwienia h ef, mm Minimalna głębokość otworu w najgłębszym punkcie h 1, mm Maksymalny moment dokręcenia nakrętki T inst, Nm Tablica 12 Parametry montażowe łączników wklejanych PRIV EASF z żebrowanymi prętami zbrojeniowymi Parametr Średnica pręta, mm φ8 φ10 φ12 φ14 φ16 φ20 φ Średnica otworu d 0 równa średnicy ostrza wiertła d cut, mm Minimalna, efektywna głębokość zakotwienia h ef, mm Minimalna głębokość otworu w najgłębszym punkcie h 1, mm Maksymalny moment dokręcenia nakrętki T inst, Nm / / / / / / / 410/ / / / / / /
22 AT /2012 str. 20/21 Tablica 13 Parametry montażowe łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC Parametr Oznaczenie gwintu łącznika M8 M10 M12 M16 M Średnica otworu d 0 równa średnicy ostrza wiertła d cut, mm Minimalna, efektywna głębokość zamocowania h ef, mm Minimalna głębokość otworu w najgłębszym punkcie h 1, mm Maksymalny moment dokręcenia nakrętki T inst, Nm Nośności charakterystyczne zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF z nagwintowanymi prętami stalowymi w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Tablica 14 Oznaczanie gwintu łącznika Minimalna, efektywna głębokość zakotwienia h ef (1),(2), mm Nośność charakterystyczna, kn M8 2 M10 3 M12 4 M16 5 M20 6 M ,2 24,3 24,5 36,6 38,2 38,9 50,5 58,3 57,9 79,0 103,1 101,9 101,3 146,8 150,2 136,6 160,4 194,2 (1) (2) wartości h ef według tablicy 11 podłoże z betonu klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003
23 AT /2012 str. 21/21 Nośności charakterystyczne zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF z żebrowanymi prętami zbrojeniowymi w przypadku obciążenia siłą wyrywającą, działającą pod dowolnym kątem względem osi łącznika Tablica 15 Średnica pręta, mm Minimalna, efektywna głębokość zakotwienia h ef (1),(2), mm Nośność charakterystyczna, kn φ8 30,7 31,1 2 φ10 3 φ12 4 φ14 5 φ16 6 φ20 7 φ25 49,4 51,8 78,4 79,1 108,2 107,7 125,9 130,9 165,2 195,0 171,4 251,0 (1) (2) wartości h ef według tablicy 12 podłoże z betonu klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003 Nośności charakterystyczne połączeń zamocowań łączników wklejanych PRIV EASF ARCTIC w przypadku wyrywania z podłoża siłą osiową Tablica 16 Oznaczanie gwintu łącznika Minimalna, efektywna głębokość zakotwienia h ef (1),(2), mm Nośność charakterystyczna, kn M ,9 2 M ,0 3 M ,2 4 M ,7 5 M ,4 (1) wartości h ef podano w tablicy 13 (2) podłoże z betonu klasy C20/25 według normy PN-EN 206-1:2003